Heft 7 
6. 2. 1914 
Maximalbetrag von 0,2%. Der Sauerstoff war in 
diesen Legierungen durch die erfoleten Zusätze 
vollkommen entfernt. 
In ähnlicher Weise hat Read untersucht, wel- 
chen Einfluß Phosphor auf Aluminiumbronze mit 
5 und 10% Aluminium haben kann. Phosphor 

94,849) Cu, 5,14 Al, 0,52% P. 
100 fach vergrößert. 
wird in der Technik der Messinge und Bronzen 
sehr viel als Desoxydationsmittel verwendet, 
scheint aber meistens, wenn man mit dem Zusatz 
nicht vorsichtig gewesen ist, ein zu hartes und 
sprödes Material hervorzurufen. Um die am 
Schluß befindlichen mikrographischen Beobach- 

Fig. 8. Dasselbe 20 Minuten auf 800° erhitzt. 
100 fach vergrößert. 
tungen vorweg zu nehmen, so zeigten diese, daß 
von den Kristallen der Kupfer-Aluminium-Legie- 
rung nicht unerhebliche Mengen Phosphor in feste 
Lösung aufgenommen werden. Bei 10 % Alu- 
minium rief ein Zusatz von 0,18% Phosphor noch 
keine neue Kristallart in der Legierung hervor, 
Nw. 1914. 
Moewes: Die VI. Jahreskonferenz für Naturdenkmalptlege in Berlin. 
129 
wohl aber waren bei Zusatz von 0,4 und 0,5 % 
Phosphor kleine Flecken von Phosphid zu er- 
kennen. Bei der Legierung mit 5% Aluminium 
zeigte sich bei 0,2% Phosphor im roh gegossenen 
Zustande bereits freies Phosphid; wird aber das 
innere chemische Gleichgewicht in der Legierung 
durch längeres Glühen eingestellt, so lassen sich 
die 0,2% Phosphor noch vollkommen in feste 
Lösung bringen, 0,25 % jedoch nicht mehr. Durch 
das Ausglühen wird außerdem ein Zusammen- 
ballen der Phosphorwände hervorgerufen. Die 
hier wiedergegebenen Figuren 7, 8 und 9 zeigen 
eine Legierung mit 0,52% Phosphor und bei 
5,12% Aluminium; im roh gegossenen Zustande 
bildete das Phosphid (weiß) ein vollkommenes 
Maschenwerk um die aluminiumhaltigen Kupfer- 
kristalle. Nach zwanzig Minuten Ausglühen bei 
800° zeigt sich ein Zusammenballen dieses 
Maschenwerkes, was nach der doppelten Zeit noch 
abermals deutlicher wird. 

Fig. 9. Dasselbe 40 Minuten auf 800° erhitzt. 
100 fach vergrößert. 
Mit Hilfe dieser mikrographischen Beobach- 
tungen läßt sich schon in großen Zügen voraus- 
sagen, was das Studium der Eigenschaften er- 
geben wird. Der spezifische elektrische Leitungs- 
widerstand muß durch den in fester Lösung auf- 
genommenen Phosphor erhöht werden, so lange, 
bis Sättigung erreicht ist. Die Härtung muß 
gesteigert werden, aber die Festigkeit schon von 
geringen Phosphorgehalten aus abfallen, was die 
genaueren Untersuchungen auch zahlenmäßig be- 
stitigen. 
Die VI. Jahreskonferenz fiir Natur- 
denkmalpflege in Berlin. 
Bericht von Dr. F. Moewes, Berlin. 
(Sehluß,) 
Von anderen allgemeinen Fragen, die auf der 
Konferenz erörtert wurden, ist insbesondere die 
der : Aufnahme der Naturdenkmalpflege in den 
15 
